(389 } 
laine, empêche la casse et par suite la perte de Pargent. 
Outre ce procédé de préparation de l'argent, j'ai eu 
recours à plusieurs autres méthodes. L'une d'elles m'a été 
indiquée par M. Liebig, qui même a bien voulu en pré- 
parer, par ce moyen, une certaine quantité pour mes re- 
cherches : Je lui en témoigne ici toute ma reconnaissance. 
Ce procédé consiste à réduire à froid par du sucre de lait 
pur, une dissolution ammoniacale et concentrée d’azotate 
d'argent pur additionnée de potasse pure jusqu'à préci- 
pitation d'argent fulminant. Il se forme au bout de peu 
de temps un précipité violacé, qui se transforme en un 
miroir d'argent, si la dissolution ne contient que dix pour 
cent d’azotate d'argent. Si, au contraire, elle renferme 
beaucoup plus de métal, le précipité violacé d'argent pur 
persiste. Ce précipité, lavé d’abord à l’eau, est mis en 
digestion avec de lammoniaque dissoute qui enlève le 
cuivre, Si l’argent en contient; desséché, il conserve sa 
couleur violacée; il constitue un état particulier de l'ar- 
sent. Chauffé de 500 à 359°, le métal devient incandescent, 
et prend alors la couleur propre de l'argent : il est blane 
et mat. Pour le réduire en barreaux, je le fonds avec une 
certaine quantité de nitre et de borax purs, et je le coule 
dans une lingotière enduite de terre de pipe. 
J'ai préparé au delà de trois kilogrammes d'argent pur 
par ce moyen, en employant chaque fois un kilogramme 
d'argent. J'ai toujours trouvé ce métal identique à lui- 
même el à d'autre argent pur; je dis à d'autre argent pur, 
car il ne suffit pas, comme le dit M. Péligot, dans son 
travail sur largent, de démontrer que le métal obtenu 
par un procédé déterminé doune toujours le même résul- 
tat, pour aflirmer sa pureté; il faut de plus que, comparé 
à de l'argent préparé par d'autres méthodes, il s'y montre 
